A R G 5o9 



Les minerais pauvres pour la fonte crue contiennent de 

 l'argent sulfuré, du plomb sulfuré, du fer sulfuré, quel- 

 ques autres métaux en petite proportion , et des gangues 

 quartzeuses et spathiques. Ils doivent donner par leur mé- 

 lange une masse qui contienne environ 0,00048 , c'est-à-dire 

 cinq dix-millièmes ou un deux-millième d'argent. Il paroît 

 que trente ans après ces mines étoient plus riches, carWi- 

 denmann assure qu'on n'employoit que du minerai dont la 

 richesse moyenne étoit de 0,001 environ (une once et demie 

 au quintal). On ajoute à cette masse des scories de diverse 

 nature, mais point de pyrite, le minerai en contenant une 

 suffisante quantité. Widenmann et Fragoso disent qu'(m y 

 ajoute un quart environ de pyrite. Le tout est fondu dans 

 un haut fourneau au moyen du charbon de bois et de la 

 houille. On obtient de cette première fonte environ les 

 0,26 du minerai employé en matte qui renferme à peu près 

 0,00192 d'argent. II paroît que du temps où écrivoit Wi- 

 denmann on obtenoit trente pour cent de matte, qui ren- 

 fermoit seulement 0,001 56 d'argent. 



On concasse ces mattes et on les grille en les étendant 

 dans un fourneau sur un lit de charbon. On reprend , une 

 seconde et même une troisième fois, celles qui n'ont pas été 

 bien grillées , pour leur faire subir de nouveau cette opé- 

 ration. On conserve cette matte crue ainsi grillée pour être 

 employée dans le traitement du minerai riche. Widenmann 

 appelle ce traitement fonte d'enrichissement. 



Les minerais réunis pour la fonte riche doivent donner 

 une masse qui contienne à peu près 0,00267 d'argent ( en- 

 viron un quatre-centième). Ce minerai est généralement 

 composé des mêmes substances que le premier, mais il en 

 diffère essentiellement en ce qu'il contient très- peu de py- 

 rite et au contraire beaucoup de plomb sulfuré. 



On commence par le griller dans un fourneau ouvert ou 

 dans un fourneau de réverbère. , 



On le prend ensuite , et on y ajoute de la matte crue et 

 grillée de l'opération précédente, du plomb, de la litharge, 

 de la cendre de coupelle et des scories; on fond le tout 

 dans un haut fourneau, ayant soin de mettre le plomb et 

 la litharge séparément et quelque temps seulement avant 



